— 20 — 



Le misure di Brezina (') sui cristalli artificiali danno le seguenti 

 costanti: 



a : b : c = 0,8108 : 1 : 1,9005. 



In confronto, i cristalli misti di zolfo e tellurio hanno le seguenti 

 costanti : 



a: b : c = 0, 81316 : 1 : 1,86929. 



Si deve perciò concludere che la variazione delle costanti è piccola e 

 parziale, nel senso che varia sensibilmente il solo parametro c: e ciò è una 

 conferma cristallografica della esistenza di isomorfismo tra il tellurio e lo zolfo. 



3. Analizzando la composizione complessiva della parte delle miscele 

 fuse estratta dal solfuro di carbonio, si deduce che i cristalli misti del tipo 

 monoclino possiedono una composizione media di 1,9 °/o, mentre che l'eu- 

 tectico trovato alla concentrazione atomica di 1 % di tellurio, corrisponde 

 alla concentrazione in peso di 3,86 % . 



4. I cristalli ricchi in tellurio estratti dalle masse fuse si alterano 

 rapidamente separando tellurio e zolfo amorfo, insolubile in solfuro di car- 

 bonio. 



Anche le soluzioni concentrate depositano tellurio. Quando la composi- 

 zione dei cristalli misti è discesa a 1,2 % di tellurio i cristalli non sono 

 più alterabili. Si tende perciò verso uno stato di equilibrio determinato dalla 

 diminuzione di solubilità a più basse temperature. Venne pure osservato 

 che anche dalle soluzioni limpide in solfuro di carbonio e provenienti dalla 

 estrazione delle masse fuse, si deposita col tempo una sostanza amorfa giallo- 

 rossastra, il che induce a ritenere probabile l'esistenza di una modificazione 

 solubile nel solfuro di carbonio. 



5. Costantemente le masse fuse, per quanto la concentrazione in tel- 

 lurio sia piccola, non sono solubili del tutto nel solfuro di carbonio. Ri- 

 mane indietro una sostanza amorfa di colore giallo-rosso, che è costituita 

 da una soluzione solida amorfa di tellurio e zolfo: la composizione in tel- 

 lurio di una di tali masse amorfe risultò 1,54 % . La composizione di tale 

 soluzione solida amorfa tende perciò ad avvicinarsi a quella dei cristalli misti. 

 Ciascun miscuglio a composizione fissa e a percentuale inferiore all'eutectica, 

 fuso completamente e mantenuto a fusione per lungo tempo fra 150°-200°, 

 fornisce sempre la stessa quantità di residuo insolubile in solfuro di car- 

 bonio. 



Trasformazione dei cristalli misti allo stato solido. 



È noto che lo zolfo ha un punto di trasformazione a 95°, 5 passando 

 da monoclino a trimetrico a più bassa temperatura. Tale punto di trasfor- 



( a ) Groth. Chem. Kristallograpliic, pag. 25 e seguenti 



